담체 인 실리카 ( SiO 2 ) 600 g 을 100 ℃ 에서 12 시간 건조 하 였 다 . 니켈 ( Ni ) 성분 을 포함 하 는 전구체 [ Ni ( NO 3 ) 2 ? 6 H 2 O ] 400 g 을 증류수 1000 g 과 혼합 하 여 혼합 용액 을 제조 하 였 다 . 혼합 용액 을 담체 에 서서히 적하 하 여 , 니켈 을 담지 시킨 촉매 를 제조 하 였 다 . 촉매 와 혼합 용액 이 충분히 혼합 될 수 있 도록 교반 을 해 주 고 60 ℃ 에서 1 차 건조 시켰 다 . 1 차 건조 후 에 100 ℃ 를 유지 하 면서 24 시간 동안 건조 시켜 수분 을 제거 한 다음 다시 150 ℃ 에서 3 시간 , 200 ℃ 에서 3 시간 , 300 ℃ 에서 3 시간 , 400 ℃ 에서 3 시간 유지 하 고 최종 적 으로 500 ℃ 에서 3 시간 유지 시켰 다 . 그리고 , 제조 된 촉매 를 질소 분위기 에서 150 ℃ 까지 올려 30 분 유지 한 다음 , 350 ℃ 까지 상승 시켜 2 시간 동안 촉매 를 환원 시켰 다 .